PAR M. LE CHEVALIER DE S. REAL 2.93 



melle très-fort A a absorbé pf; de son poids d'eau, le 

 cuir fort de semelle B ~ì- , le cuir de semelle mince ou 

 vache écirée C J-ff , le cuir de vache passe au suif D ff- t , 

 le cuir veau tourné E ^ . 



i." Qu'après soixante-neuf heures d'immersion le cuir 



de semelle très-fort A a absorbé f,— de son poids d'eau 



le cuir tort de semelle B f 8 s - , le cuir de semelle mince 



ou vache étiré C Hr! 1 te cu > r de vache passe au suif D 



f{- & le cuir veau tourné E ^j . 



L'eau daos laquelle les cuirs avoìent trempé étoit rous- 

 se : l'ayant flit évaporer au bain-marie, j'ai obtenu un ré- 

 sidu roux extractif qui , précipitant en noir le fer d'une 

 dissolution de vitriol , n'étoit autre chose que de l'extraic 

 de tan, comme je l'ai déjà remarqué Section première, 

 Expérience huitième. 



Rien n'est plus intéressant pour l'Art du Corroyeur que 

 celle que je viens de rapporter. Non seulement elle fait 

 connoitre les diverses qualités de chaque espèce de cuir, 

 mais encore elle met sur la voie d'en découvrir les cau- 

 ses , les défauts & les moyens d'y rémédier, comme on 

 en pourra juger par les observations suivantes. 



i." Il résulte de cette expérience qu'il n'y a aucune espè- 

 ce de cuir qui n'absorbe de l'eau plus ou moins: elle pé- 

 nètre dans ses pores , y dissout l'extrait de tan & se su- 

 bstitue \ sa place. Donc il seroit important de faire pre- 

 cèder à toutes les opérations du corroyement une longue 

 immersion des cuirs dans l'eau courante, pour en dissoudre 

 tout l'extrait de tan qui peut y ètre contenu. La d uree de 

 cette immersion ne peut étre déterminée: on doit la régler 



